344 
G. F. Becker und A. L. Day, 
In spezieller Anwendung auf unseren Fall besagt dies: Wenn 
ein einziger Alaunkristall auf einer dünnen Flüssigkeitsschicht in 
seiner gesättigten Lösung liegt und oben eine Last trägt, so 
werden die für das Wachstum günstigsten Flächen die Seitenflächen 
sein und ihre Sättigungskonzentration wird zuerst erreicht sein. 
Bei genügend großer Verdampfungsgeschwindigkeit wird auch die 
Sättigungskonzentration in der Flüssigkeitsschicht unter dem Kri- 
stall erreicht werden, sei es teilweise, sei.es ganz, und Wachstum 
wird auch hier, allerdings infolge der Belastung und Zirkulations- 
hinderung mit geringer Geschwindigkeit, einsetzen. Bedeckung der 
Oberseite mit einer Last wird von Einfluß auf die Behinderung 
der Zirkulation sein. Bei zu großer Belastung und zu geringer 
Verdampfungsgeschwindigkeit kann die Sättigungstension nirgends 
in der belasteten Schicht erreicht werden und Wachstum setzt 
hier aus. Eine noch größere Belastung der Grundfläche kann 
sogar dort Auflösung verursachen, während die Seitenflächen weiter- 
wachsen. 
Zur Stütze dieser Auseinandersetzungen diene die beiliegende 
Photographie (Fig. 2) eines unter starker Belastung gewachsenen Kri- 
stalls im Vergleich mit den daran ausgeführten Messungen (Tab. 3, 
p. 346). Ein einziger Kalialaunkristall wurde in eine gesättigte 
Lösung von Kali- und Chromalaun unter einer Belastung von 
190 g getaucht. Die übrigen Bedingungen entsprechen den bereits 
beschriebenen. Die dunklen Partien (Färbung durch Chromalaun) 
sind die neugewachsenen. Es ist ersichtlich, daß über und unter 
der zentralen Partie des Kristalls keine neuen Anlagerungen vor- 
diffundieren. Weit wird sie aber nicht gelangen, denn die den Sättigungs- 
grad der Flüssigkeit überschreitenden Moleküle müssen, wenn sie in so 
außerordentlich großer Nähe am Kristall vorbeidiffundieren wollen, rasch 
abgefangen werden, d. h. es muß sich, wie es die Beobachtung auch 
wirklich zeigt, am äußeren Rande des Kristalls ein Wulst bilden.“ 
(p. 103). „Die am Boden der Schale sich ausscheidenden Kristalle 
zeigten ohne jede Ausnahme Hohlflächen, . . .“ 
(p. 103). . . „Wenn man einen größeren Alaunkristall auf eine glatte 
Fläche in eine verdunstende gesättigte Alaunlösung legt, so bildet sich 
an einer ünterfläche eine Hohlform, aber nicht eine richtige, treppenförmig 
vertiefte Hohlfläche, wie z. B. bei den bekannten Wachstumsformen von 
Steinsalz oder Wismut, sondern es tritt nur ein schmaler randlicher Wulst 
auf, während der innere Teil der Fläche fast eben bleibt. Auch bei 
weiterem Wachstum bildet sich nicht eine Treppe heraus, sondern der 
Wulst wandert nach außen und die von ihm eingefaßte Fläche bleibt auch 
weiter im wesentlichen eben.“ 
(p. 105). „Ihre Erklärung findet die Erscheinung möglicherweise 
darin, daß der lasttragende Wulst — er muß ja vornehmlich den Kristall 
tragen — eine größere Löslichkeit als die übrigen Teile des Kristalls 
hat; vielleicht spielt auch eine Verschiedenheit der Löslichkeit in ver- 
schiedenen kristallographischen Richtungen eine Rolle.“ 
